13 





Nr. 63. 



Nr. 64. 



Nr. 65. 



Nr. 66. 



Nr. 67. 



Blei . . 



. = 99,907 



99,892 



99,952 



99,9800 



99,9660 



Antimon 



. = 0,053 



0,061 



0,007 



0,0150 



0,0260 



Kupfer . 



. = 0,026 



0,041 



0,026 



Spur 



Spur 



Eisen 



. = 0,003 



0,004 



0,006 



0,0008 



0,0039 



Zink . . 



. = 0,011 



0,002 



0,009 



0,0042 



0,0041 



100,000 100,000 100,000 100,0000 100,0000 



Nr, 68. Ein aus alten Röhren wieder zusammen ge- 

 schmolzenes Harzblei enthielt nach Streng: 

 Antimon . . . = 0,292 pCt. 

 Kupfer . . . . = 0,089 - 

 Eisen ....== 0,004 - 



Zink . , . . = 0,005 - 

 Nr. 69. Frischblei von Clausthaler Hütte nach Streng. 

 Nr. 70. Frischblei von ebendaher, nach demselben. 

 Nr. 71. Frischblei von Clausthaler Hütte, vom Ver- 

 schmelzen kiesiger Erze, nach F. Osann. 



Nr. 72. Frischblei von Lautenthaler Hütte, nach Streng. 





Nr. 69. 



Nr. 70. 



Nr. 71. 



Nr. 72. 



Antimon 



= 0,225 



0,168 



0,346 



0,240 



Kupfer . 



= 0,122 



0,055 



0,288 



0,070 



Eisen 



= 0,005 



0,003 



0,038 



0,005 



Zink . . 



= 0,001 



0,012 



0,001 



0,015 



Blei . . 



= 99,647 



99,762 



99,327 



99,670 



100,000 100,000 100,000 100,000 

 Nr. 73. Wismuthhaltige Glätte von Lautenthal. 

 Bekanntlich enthalten einige oberharzer Bleierze so 

 kleine Spuren von Wismuth, dass dieses Metall auf dem 

 gewöhnlichen Wege nicht nachgewiesen werden kann. Durch 

 den Bleihüttenprocess gelangt das Wismuth in das Werk- 

 blei und wird bei dem Abtreiben desselben erst kurz vor 

 dem Blicken oxydirt, so dass es sich in der zuletztfallen- 

 den Glätte concentrirt. Eine solche Glätte hatte nach 

 Franke folgende Zusammensetzung: 



Nr. 74. 

 schmolzenes 



Kieselerde . 



. = 0,80 pCt. 



Antimon . 



= 1,50 - 



Kupferoxyd . 



= 0,18 - 



Zinkoxyd 



=i 0,07 - 



Wismuthoxyd . 



= 0,15 - 



Eisenoxyd . 



= 0,19 - 



Bleioxyd . . 



= 97,11 - 





100,00 



Geröstetes 



und zu Schlacken ge- 



Commern 



er Bleierz von der Stol 



